618 Léon GUILLET, 
— LA TREMPE ET LE REVENU 

(production d’un métal surchauflé, accentuation 
des déformations, et obtention d’un métal moins 
dur, par suite de la production d'austénile dans 
le cas d’une grande vitesse de refroidissement), 
excepté dans Le cas d’une réaction lente [aciers à 
coupe rapide) ; 








© 5 Lo 20 
Hi 
Acier au carbone doux (R = 45 kg.). 
— Trempe à l'eau à 900* et revenu à 450, 




Acier au carbone demi-dur (R— 62 kg.). 
—— Trempe à l'eau à 875°. 
---- Trempe à l'eau à 875° et revenu à 550 



Acier au carbone dur (R—72kg.). 
— Trempe à l’eau à 850°; --- /d, avec revenu 
à 590°; —.—.: Trempe à l'huile à 850°. 



Acier au nickel mi-doux (R — 52 kg.). 
c) l'obligation, dans le cas d’une vitesse 
de refroidissement faible (trempe à l'huile, à 
l'air}, de ne pas tremper trop près du point 
de transformation (afin d’éviter la production 
de troostite sans même en sur- 
face). 
martensite, 

















20 
Acier nickel-chrome demi-dur (R = 62 kg.). 
— Trempe à l’eau à 850°. 
--- Id, avec revenu à 550°. 
+ Trempe à l'huile à 850°. 







Acier nickel-chrome auto-trempant 
(R = 95 kg.). 
— Trempe à l'air à 8509, 
---/1d. avec revenu à 5500, 


ai 
La 





LREN<SEdUEE 
CT 

Acier mangano-siliceux (R =; 80 kg.). 

Trempe à l'eau à 900, 
---Trempe à l'huile à 900°. 
— Trempe à l'eau à 850°; --- Id. avec revenu —.—. Trempe à l'huile à 900° 
50°, avec reyenu à 550, 
Fig. 120. — Influence de la composition du métal sur la mnfuon de trempe dans une série d'aeters. 
En abscisses, distance à la surface em mm. 
(chaque division vaut 5 
mm.); en ordonnées, duretés Brinell A. 
